( 644 



CHIMIE INORGANIQUE, — Sur l'azoture de silicium. 

 Note de M. P. Schutzenberger. 



« La composition de l'azolure de silicium, découvert par MM. H. Sainte- 

 Claire Deville et Wohler, n'est pas établie expérimentalement. On peut 

 préparer ce corps soit directement, en chauffant le silicium à une tempé- 

 rature élevée dans une atmosphère d'azote pur, soit par l'action de l'am- 

 moniaque sèche au^rouge sur le chlorure de silicium. J'ai étudié séparé- 

 ment ces deux produits, qui ne présentent pas des caractères identiques. 



» i" Du silicium cristallisé a été placé dans un petit creuset en charbon 

 de cornue, de façon à en remplir le tiers environ. Le creuset, bien fermé 

 par son couvercle, a été enfoui dans la brasque d'un creuset réfractaire 

 beaucoup plus grand, et le tout a été maintenu pendant quelques heures à 

 la température d'un bon fourneau à vent, alimenté avec du charbon de 

 cornue. Après refroidissement, on trouve le silicium en grande partie con- 

 verti en un corps blanc, facile à détacher et à pulvériser. L'espace vide est 

 occupé par une substance volumineuse, mais très légère, d'une couleur 

 blanc bleuâtre ou blanc verdâtre, rappelant celle de l'opale, adhérente aux 

 parois internes et à la face inférieure du couvercle. L'augmentation de 

 poids éprouvée par le creuset, et qui dans certains cas a atteint près de la 

 moitié du poids du silicium employé, ne peut, dans les conditions de 

 l'essai, être attribuée qu'à la fixation d'azote. 



» La masse retirée du creuset est un mélange de silicium non altéré, 

 d'une substance blanche, soluble à froid et sans dégagement de gaz dans 

 l'acide fluorhydrique concentré, et enfin d'une matière vert clair, inatta- 

 quable par l'acide fluorhydrique et parles solutions alcalines caustiques. Si 

 l'on traite cette masse successivement par l'acide fluorhydrique, qui élimine 

 la matière blanche, puis par une lessive de potasse caustique à chaud, qui 

 dissout l'excès de silicium avec dégagement d'hydrogène, il reste, à la fin, 

 une poudre verdâtre, infusible, inattaquable par l'eau et les solutions caus- 

 tiques, inoxydable à chaud. La potasse fondue au rouge la dissout, avec 

 dégagement d'ammoniaque et d'hydrogène, et formation de silice. Cet 

 azoture vert, qui forme la majeure partie du produit sublimé, donne à 

 l'analyse 66,6 à 6^,5 pour loo de silicium. La formule X(SiAz) exige 

 66,66 pour loo de silicium, 



» L'azoture blanc, soluble dans l'acide fluorhydrique, sans dégagement 



